352 



C. V. John und H. B. v. Foullon. 



[24] 



X. Roheisen und StaM. 



Normalstahl der österreicliiscben alpinen Moutau- 

 gesellschaft. 



12 3 Mittel 



Kohlenstoff == 0-996 0'998 0-999 0-9977 Procent 



John, Foullon. 



Weisses Roheisen von F. Osers in Wien. 



Gesammtkohlenstoff = 4-35 Procent 



Graphit = 0-80 



Chemisch gebundener Kohlenstoff . = 3-55 „ 



Silicium = 0'47 „ 



Schwefel = 0-15 



Phosphor =: 0-04 



Dräsche. 

 Roheisen von Freiherrn Mayr von Meinhof, Leoben. 



Silicium Phosplior 



1 2 Mittel 



. 0-57 Proc. 0048 Proc. 0056 Proc. 0052 Proc. 



I. 



II. 

 III. 

 IV. 



V. 

 VI. 



9-54 „ 0-087 „ 0-076 ,. 0-082 „ 

 0-36 „ 0-062 „ 0-059 „ 0-061 „ 

 0-95 ., 0-0Ö7 „ 0-066 „ 0-067 „ 

 0-40 „ 0-059 „ 0-063 „ 0-061 „ 

 0-34 „ 0-049 „ 0059 „ 0054 „ 



John, Foullon. 



Roheisen, 

 in Wien. 



Eisen- und Blech- Fabriksgesellschaft „Union" 



D b s c h a u 



L u e s k a 



Csetnek 



1 

 2 



1 

 2 

 3 

 4 



H encsko 1 

 2 

 3 



Schmöllni tz 



Silicium 



1-220 



1-100 



1-090 



1-560 



Kiipfer Schwefel Phosphor Analytiker 

 Procente 



0-046 0-094 0-005 Dräsche 



0074 0-110 0-198 



0-120 0-109 0-138 Foullon 



0-051 0-010 0-098 



0-039 0104 0-170 John 



0-047 0-046 0-109 Dräsche 



0-035 0-056 0-058 Foullon 



0-059 0-175 0-203 Dräsche 



0-046 0-093 0-130 John 



0-060 0-103 0-119 



0-207 0-048 0-129 Dräsche 



XI. Fabriksproducte. 



S a i g e r r ü c k s t ä n d e aus den Antimonwerken von S c h 1 a i n i n g, 

 Ungarn. Director C. Roch ata. 



Rückstand von der Aufschliessung im Chlorstrom : — 42-94 Procent. 



